62 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



FEbJEilit (oder an Fayalit reiche Schlacken). 



Nach L. Grüner (1. c.) beträgt die totale Schmelzwarme basischer und sehr FeO- 

 reicher Schlacken, annähernd von 'derselben Zusammensetzung wie die pyrometrisch unter- 

 suchten Rohschlacken von Röros und Evje, 316 — 319 Kal., — eine Angabe, die jedoch nicht 

 sehr genau sein dürfte. — Auch hier setzen wir die »Überwärme« = 12 Kai.; W also = 

 306 Kai. 



Der Schmelzpunkt des reinen Fayalits, Fe^SiO/^, ist nach Doelter =: 1065°; der- 

 jenige von {Fc,3]^^Ca)-2SiO^ ist etwas höher. — Der Krystallisations-^wö^punkt der zwei 

 Röros-Schlacken wurde gleich etwa 925'^ gefunden. Der Anfang der Krystallisation dieser 

 Schlacken darf zu ungefähr 1040° gesetzt werden. 



Für die von mir untersuchte Röros-Schlacke (s. S. 23 — 24) berechnet sich: 



Cioo-0 = °-'7o. 



^ = 345 X 100 X '1000-900- 



Unter der Voraussetzung, dass 



3.45 X 100 X Ciooo-900 + 1040.C1040-0 



gleich 306 Kai. sein sollte, wäre die latente Schmelzwärme der obigen Schlacke, die an- 

 nähernd von einer Fayalit-Zusammensetzung ist, ungefähr S5 Kai. Diese Angabe ist doch 

 ziemlich ungenau. — Sicher ist jedoch, dass die latente Schmelzwärme des Fayalits sehr 

 beträchtlich ist, indem dieselbe eine sehr bedeutende Verzögerung der Abkühlung, während 

 der Krystallisationsperiode, hervorruft; hierüber verweise ich auf die zwei Abkühlungskurven 

 der Röros-Schlacken. 



In den obigen Bestimmungen der latenten Schmelzwärme gibt es 

 ganz bedeutende Fehlerquellen, beruhend auf der Unsicherheit der totalen 

 Schmelzwärme, der sp. Wärme bei hoher Temperatur (meist 1200 — 

 1100°), des Verhältnisses {n) zwischen R und 100X^1200-1100, und der 

 Schmelztemperatur. 



Um die Fehlergrenzen kennen zu lernen, werden wir als Beispiel 

 den Diopsid-Versuch näher betrachten. 



Einer Unsicherheit von ± 20 Kai. (= ±4.5 %) in der totalen 

 Schmelzwärme entspricht — indem wir von derselben Temperatur und 

 demselben «-Verhältnis, dagegen von einer etwas verschobenen sp. Wärme 

 ^1200-1100 ausgehen — eine Unsicherheit bezw. -|- -j.}) und -i- 6.3 Kai. 

 (== -|- 7.2, -i- 6.3 ^h) in der Bestimmung der latenten Schmelzwärme. 



Einer Unsicherheit von ± 0.025 in der sp. Wärme trigoo-noo ent- 

 spricht eine Unsicherheit von ± 7 Kai. (= ca. 7 0/0) in der Bestimmung 

 der latenten Schmelzw^ärme. 



Das Verhältnis n, zwischen R tmd 100 X ^1200-1100 beträgt, den 

 Abkühlungversuchen zufolge, bei den Experimenten mit Augit, Aker- 

 manit, Anorthit und {Ca,Mg)SiO^ bezw. 2.83, 2.65, ca. 2.7 und 3.42;! 

 wie oben erwähnt, glaube ich, dass der letztere Wert zu hoch ist. In 

 diesen Bestimmungen mag die Unsicherheit nicht ganz gering sein. — 

 Bei dem Augit- Versuch entspricht einer Unsicherheit ±0.3 — unter 



I 



» Bei dem Rohschlacken-Versuch zu Röros wurde R = 3.45 X »oo X Ciooo-900 gefunden; 

 diesem entspricht ungefähr 3.0 X 'oo X ^1200—1100. 



